(1)本产品是由硅酸盐水泥,石英沙和多种活性化学成分配制而成的刚性防水材料, 与水作用后,材料中含有的活性化学物质通过载体向混凝土内部渗透,在混凝土中与 氢氧化钙反应形成不溶性结晶物质,填塞混凝土的毛细孔道,从而使混凝土致密,防(2)对于基层上的油污,脱模剂,油漆等妨碍渗透的物质必须清理干净。(3)配料比:施工时严格控制水灰比,涂刷是按粉:水=1:0.35~0.4(重量比),批 刮涂抹按粉:水=1:0.35 混合搅拌均匀。在加水范围内,平面施工可多加些,立面或 涂料少加些,以面料流淌。一次配料不要过多,以20 分钟用完为宜,使用过程中, 如涂料变稠,可搅拌后再用,不可再加水使用。 (4)涂刷是要求基地表面砂浆混凝土充分湿润。可用辊子,刮板或刷子涂刷,要去 两遍施工,每遍用料相等。第二遍涂刷可以在第一遍涂层表面固化后即可进行。涂刷 第二遍时,需要洒水,以便第一遍保持湿润,无明水,第一遍涂刷应尽量保持涂刷方 向一致,厚度尽量均匀,避免漏刷,第二遍涂刷方向与第一遍垂直。 干撒法施工应在混凝土浇筑振捣密实,初凝未干时将表面泌水清楚后进行干撒施工, 施工时必须喷洒均匀,并同时用抹刀将防水涂料批抹密实和平整。 (5)桩头的钢筋不宜断开,以保持钢筋混凝土在桩头与承台之间的整体性,但又要 求防水层达到全封闭的作用。因此,在柔性防水层遇到基础时,柔性防水层宜铺至桩 周边,并用弹性的密封材料(密封膏或双面粘密封胶带)封严,桩头顶部在砌底清理 干净后,桩头钢筋处套上止水环,抹20mm 厚高强度的聚合物水泥砂浆进行找平,在 涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料;渗透结晶防水涂料涂刷面积使其超出桩身周围 50mm 以上,以便覆盖桩身周边的密封材料与柔性防水层,所选用的水泥基渗透结晶 型防水涂料的强度等级不低于混凝土土桩基的强度等级,套橡胶止水环。 8、桩头防水、清理完毕后,按设计做保护层。 (五)质量标准 1、防水卷材铺粘必须牢固、严密、不得有皱折、翘边和封口不严等缺陷 2、防水卷材外观质量要求 外观质量要求断裂、皱折、孔洞、剥 不允许边缘不整齐 无明显差异 不允许3、卷材必须满面烘烤,以免防水层空鼓。防止烘烤卷材后辊压不及时,在搭接边烘 烤不到位,卷材加热温度太低及加热不均匀引起卷材翘边。 4、防水卷材存放在库房内应堆码整齐,不要长时间将卷材放臵在露天下,搬运卷材 时要轻放,不得抛掷卷材和直立卷材抛在地面。 5、喷灯灌注汽油时不要放在已粘铺的防水层上,以防汽油外泄在防水卷材上。 6、水泥基渗透结晶在加水范围内,平面施工可多加些,立面或涂料少加些,以面料 流淌。一次配料不要过多,以20 分钟用完为宜,使用过程中,如涂料变稠,可搅拌 后再用,不可再加水使用。 (六)成品保护 1、防水卷材的缺点是耐刺穿性差,因此须采取严格的措施予以保护。防水层检验合 格后,及时有效地做好保护层,可以防止卷材被破坏和刺穿,特别注意的是,一旦防 水层被破损,必须根据破损程度进行更换、或修补严密或返工,决不允许留下隐患。 2、材料运输及存储时应立放,并应严禁烟火及烈日暴晒,堆放处应远离热源及易燃 3、要强化操作人员的成品保护意识和技能,在施工过程中每时每刻都应注意成品保护,防水层施工完成后,应及时采取保护措施或施工防水保护层。 4、双组分胶液宜根据每班工作量配制,用多少配多少,避免浪费,盛胶液的容器应 随用随密封,以免胶液中的溶剂挥发,影响质量。 (七)安全文明施工 1、操作时应注意风向,防止操作人员烧伤,五级大风以上不得施工。 2、汽油贮存要远离操作点和其它正烘烤卷材的地点,一定要选择避风安全的地点。 3、每天操作前要开安全用火证,并专人负责。在施工现场及材料堆放处严禁烟火。 有材料堆放及操作地点要备好、备齐消防用灭火器,消防通道要畅通。 5、所有操作者必须经过安全三级教育培训并持有安全操作上岗证。 6、操作面内要保证通风,通风不好的地方务必配好换气装臵以防缺氧和中毒。 7、辅助材料为工业汽油等,主要用于清洗工具以及汽油喷灯的燃料并作为稀释基层 处理剂的稀料。防水卷材、基层处理剂、汽油,进厂后要分类设专门库房存放。